标题：201不锈钢管
不锈钢无缝管的的生产工艺
a．圆钢准备；b．加热；c．热轧穿孔；d．切头；e．酸洗；f．修磨；g．润滑；h．冷轧加工；i．脱脂；j．固溶热处理；k．矫直；l．切管；m．酸洗；n．成品检验。
201不锈钢管重量公式
201不锈钢管理论重量:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)
201不锈钢管的用途与性能
201不锈钢管具备有：耐酸、耐碱,密度高无针孔等特点，是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。201不锈钢管重点可以用于在做装饰管，工业管，一些浅拉伸的制品中用于。201不锈钢管的用于物理性能
1.伸长率 :60 to 80%
2.抗拉刚度:100,000 to 180,000 psi 
3.弹性模量:29,000,000 psi
4.屈服刚度:50,000 to 150,000 psi
201不锈钢管重量公式：[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)。
201不锈钢管是国际不锈钢标示方法 
牌号 
201, 202, 301(1Cr17Ni17) , 304(0Cr18Ni9) ,304L(00Cr19Ni10) ,321(1Cr18Ni9Ti), TP316l(0Cr17Ni12Mo2) ,316L(00Cr17Ni14Mo2),310S(0Cr25Ni20) ,317L(00Cr19Ni13Mo3)
执行标准 
GB/T14976-2002 、 GB13296-91 、 GB9948-88 ，达到美国 ASTM/ASME A213/SA213 、 ASTM/ASME A312/SA312 、 ASTM/ASME A269/SA269 、 DIN 17458-85 、 DIN 17456-85 、 JIS G 3459 、 JIS G 3463 、 JIS G 3448 JIS G 3446 标准。 

201不锈钢管的延伸及发展
一、从201到201A
目前市场上用于生产不锈钢焊管的201不是美国ASTM标准的201，也不是日本JIS标准中的SUS201，它的含镍量达不到美国201或日本201的标准，我们姑且称为201A。它是一种由印度引进的，以锰代镍，含镍1%左右的节镍性不锈钢材料，在印度叫J4，在中国的台湾地区叫202A，在中国大陆有人叫1Cr15Mn8Ni1N。
从上世纪八十年代末不锈钢进入装饰市场以来，不锈钢装饰材料主要以304为主，虽然发展迅速，但始终在大中城市销售，作为一种高档的装饰材料，主要用于高档宾馆、酒楼的门窗和楼梯扶手的装饰。笔者九十年代中期曾经到新疆乌鲁木齐市出差，发现星级酒店的楼梯扶手只有最上面的管是不锈钢的，其它支柱等都是由木头和其它材料支承，而且，除发达的珠三角和长三角地区外，内地的中小城市及农村几乎没有。304不锈钢管较高的价格，严重影响不锈钢管在装饰行业的应用。
上世纪九十年代末，印度金达莱公司将一种叫J4的不锈钢材料引入中国（也就是本文所说的201A），其低廉的价格一下子吸引众多不锈钢焊管企业和装饰厂家生产和销售，当时提供这种材料的厂家很少，金达莱公司可以说是一统天下，在中国的业务得到了飞速发展。之后，国内一些民营企业很快发现了这个商机，迅速投入资金开始生产这种不锈钢材料。 2006年前后，金达莱公司曾一度停止在中国的销售，现在也只是提供一小部分，国内焊管行业几乎已不再使用金达莱公司的板材了。
二、201A在不锈钢装饰管市场的份额 
由于201A材质的不锈钢带只是比304稍硬，延伸率比304差，深冲和深拉会开裂，但是在装饰焊管行业这些都不影响使用，经过抛光后短时间内在室内不会生锈，同304一样没有磁性，只通过观察表面一般无法分辩他们，这使得这种廉价的不锈钢得到了飞速的发展。
到2008年为止，广东省佛山地区以生产装饰管为主的厂家达到近200家，产量约100万t，其中除澜石宇航星等少数企业外，大多数公司不生产304管材料的不锈钢管，304和201A产量之比大约为1：9。
从销售量来看，除福建、上海、广东、江浙还在销售一部份304材质的不锈钢装饰管外，全国其它地方销售的不锈钢装饰管几乎全部为201A或比201A更差的“无镍无磁性”的所谓不锈钢焊管。
韩国浦项的不锈钢分析师李金龙先生在《中国不锈钢产业发展与流通结构变化展望》一文中认为，2006年200系列（主要是201A）不锈钢在不锈钢销售中的比例为23.9%，但从装饰用不锈钢焊管来看，除沿海少数省份还使用部分304材质的不锈钢焊管作为装饰材料外，其它省市几乎不使用304作为装饰材料，而大量使用201A，包括板材和管材，占不锈钢装饰管市场销售量的80%以上。
以下是某公司近三年的不锈钢焊管价格和产量图表。  产量表  不锈钢管价格从以上图表可以看出，在2008年～2010年之间，304的价格波动较大，最低价格与最高价格之比为1：1.63，而且产量稳中有降，而201A却是价格相对稳定，最低价格与最高价格之比为1：1.22，产量逐渐增加，说明装饰用不锈钢焊管逐渐向201A倾斜。
说明：广大农村市场不接受过高的价格，价格高涨后会严重影响销售量，价格是左右市场销量的第一因素。另外，稳定的价格同时也会逐步增大市场份额。
虽然有人认为，近三年来日本、韩国的不锈钢市场消费量以304、430为主，201A仅仅占有1%不到的比例，以此来说明中国将来的不锈钢市场会逐渐以304、430为主，201A为辅，但由表可见，不锈钢装饰管的消费至少3～5年内还看不出这种趋势。
201不锈钢的真假辨认
就目前而言，国际上对材料的耐蚀性按年腐蚀速率分为三类，第一类为完全耐蚀，其腐蚀速率小于0.1mm/年，优质不锈钢属于此类材料；第二类为尚耐蚀，其腐蚀速率为0.1－1.0mm/年，属于一般不锈钢；第三类为不耐蚀，其腐蚀速率大于1.0mm每年。此次发现的假冒不锈钢产品经分析，腐蚀速率高达9.67mm/年，属严重不耐蚀。在进一步分析该产品成分时，发现该产品中代表不锈钢重要指标的铬含量只有10.03%和7.1%，远低于不锈钢对铬的最低需求量10.5%的要求。
一般而言，把铬含量大于10.5%的铁基合金称为不锈钢，而这两种产品其铬含量远远低于此下限值，该产品根本就不是不锈钢。
市场上之所以会出现该产品，主要是生产者利欲熏心，利用老百姓对不锈钢认识不足的漏洞进行了造假。人们普遍认为不锈钢不带磁性，造假者通过大量采用以锰代镍的手法，改变产品成分，得到了一种既没有磁性，成本又极其低廉的材料，从而达到谋取高额利润的目的。
该产品的外表在市场流通中与通常不锈钢很难区分，同时，由于没有磁性，再加上不法经销商采取掺杂混卖的伎俩，给消费者辨别真伪造成很大的难度，使用后更会造成不可预见的后果。 另外这种材料中使用了少量的镍，却无法起到镍应有的作用，是一种浪费贵重金属的行为，造成了一定的资源浪费。
201不锈钢管密度
牌号
密度（*103千克/立方米）
牌号
密度（*103千克/立方米）
00Cr30Mo2
7.98 
00Cr19Ni13Mo3
7.98 
00Cr27Mo
7.67
0Cr19Ni12Mo3
7.98 
1Cr17Mo
7.70 
0Cr25Ni20
7.98 
1Cr15
7.70 
0Cr18Ni12Mo2Cu2
7.98 
3Cr16
7.70 
00Cr18Ni14Mo2Cu2
7.98 
00Cr27Mo
7.67 
0Cr19Ni12Mo3
7.98 
1Cr17
7.70 
00Cr19Ni13Mo3
7.98 
00Cr17
7.70 
0Cr18Ni11Nb
7.98 
7Cr17
7.70
0Cr17Ni12Mo2N
7.98 
1Cr12
7.76 
00Cr17Ni14Mo2
7.98 
1Cr13
7.76 
0Cr17Ni12Mo2N
7.98 
0Cr13Ai
7.75 
00Cr17Ni13Mo2N
7.98
00Cr12
7.76 
0Cr18Ni16Mo5
8.00
0Cr13Ai
7.75 
1Cr17Ni7
7.93 
2Cr13
7.75 
0Cr23Ni13
7.93 
3Cr13
7.75 
1Cr17Ni8
7.93 
0Cr18Ni13Si4
7.75 
1Cr18Ni9
7.93 
00Cr18Mo2
7.75 
1Cr18Ni9Si3
7.93 
0Cr26Ni5Mo2
7.80 
0Cr19Ni9
7.93 
1Cr17Mn6Ni5N
7.93 
00Cr19Ni11
7.93 
00Cr18Ni9S13
7.93 
0Cr19Ni9N
7.93 
1Cr17Mn6Ni6N
7.93 
0Cr18Ni11Ti
7.93 
1Cr18nNi8Ni5N
7.93 
0Cr17Ni17Al
7.93

世界201不锈钢发展史
201904年—1906年和波特万（A.M.Portevin）于1909—1911年在法国；吉森（W.Giesen）于1907—1909年在英国分别发现了Fe—Cr和Fe—Cr-Ni合金的耐腐蚀性能。蒙纳尔茨（P.Monnartz）于1908-1911年在德国提出了不锈性和钝化理论的许多观点。工业用201不锈钢的发明者有：布里尔利（H.Brearly）1912—1913年在英国开发了含Cr12%—13%的马氏体201不锈钢；丹齐曾（C.Dantsizen）1911—1914年在美国开发了含Cr14%—16%，C 0.07%—0.15%的铁素体201不锈钢；毛雷尔（E.Maurer）和施特劳斯（B.Strauss）1912—1914年在德国开发了含C<1%，Cr 15%—40%，Ni<20%的奥氏体201不锈钢。1929年，施特劳斯（B.Strauss）取得了低碳18-8（Cr-18%，Ni-8%）201不锈钢的专利权。为了解决18-8钢的敏化态晶间腐蚀，1931年德国的霍德鲁特（E.Houdreuot）发明了含Ti的18-8201不锈钢（相当于现在的1Cr18Ni9Ti或AISI321）。
几乎与此同时，在法国的Unieux实验室发现了奥氏体201不锈钢中含有铁素体时，钢的耐晶间腐蚀性能会得到明显改善，从而开发了γ+α双相201不锈钢。1946年，美国的史密斯埃塔尔（R.Smithetal）研制了马氏体沉淀硬化型201不锈钢17-4PH；随后既具有高强度又可进行冷加工成形的半奥氏体沉淀硬化201不锈钢17-7PH和PH15-7Mo等相继问世。至少，201不锈钢家族中的主要钢类，即马氏体、铁素体、奥氏体、α+γ双相以及沉淀硬化型等201不锈钢*便基本齐全了，且一直延续到现在。当然，40-50年代，节Ni的Cr-Mn-N和Cr-Mn-Ni-N201不锈钢，超低碳（C≤0.03%）奥氏体201不锈钢；60年代，γ:α近于1的α+γ双相201不锈钢和C+N≤150ppm的高纯铁素体201不锈钢以及马氏体时效201不锈钢的出现，虽然也属于201不锈钢领域内的重大进展，但是，这些新钢种本质上仍属于前述五大类201不锈钢，仅仅是具体钢类中某些钢种的新发展。201不锈钢中，除C，Cr,Ni等元素外，根据不同用途对性能的要求，进一步用Mo,Cu,Si,N,Mn,Nb,Ti等元素合金化或进一步降低钢中的C,Si,Mn,S,P等元素，又研制出许多新钢种。例如，为解决氯化物的点蚀、缝隙腐蚀用的高纯、高铬钼铁素体201不锈钢00Cr25Ni4Mo4，,00Cr29Mo4Ni2,00Cr30Mo2和高Mo含N的Cr-Ni双相201不锈00Cr25Ni7Mo3N，00Cr25Ni7Mo3CuN等；为提高低碳、超低碳Cr-Ni奥氏体201不锈钢的强度和耐蚀性而出现的控氮201不锈钢；为提高Cr-Ni奥氏体201不锈钢耐局部腐蚀性能并抑制钢中金属间相的析出而研制的高Cr，Mo且高氮量的超级奥氏体201不锈钢，如00Cr25Ni20Mo6CuN，00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN；为耐发烟硝酸以及耐浓硫酸（93%—98%）而发展的高硅（Si—6%）201不锈钢。此外还有一些专用201不锈钢问世，例如核能级，硝酸级、尿素级、食品级201不锈钢等等。据统计，世界范围内已纳入各种标准（包括厂标）的牌号已有百余种，而未纳标的非标准牌号就更多了。尽管如此，目前各工业先进国家大量生产和广泛应用的201不锈钢牌号，仅限于马氏体、铁素体和奥氏体类的近十几个牌号。
除前苏联、东欧和我国外，世界201不锈钢产量已达1100万吨，而1950年的世界201不锈钢产量还不到100万吨，40年间产量增加了10多倍。自1970年开始，日本的201不锈钢产量已超过美国，处于领先地位且一直在持续增长。201不锈钢产量中，Cr13型马氏体钢和Cr17型铁素体钢约占30%—40%，而18-8型Cr-Ni奥氏体钢等约占60%—70%。世界上工业先进国家的201不锈钢产量一般分别占本国钢总量的2.5%-3.5% 。在201不锈钢生产中，超高功率电炉、炉外精炼、连续铸锭（包括薄板坯连铸）、热连轧或新型炉卷轧机、冷连轧、连续酸洗热处理和连续保护气氛光亮热处理，以及各种质量检测手段等新工艺、新装备、新技术已日益广泛采用。大型化、高速化、连续化、自动化是201不锈钢生产工艺、装备的主要发展方向，国外已能大量生产和供应的201不锈钢材有：宽度达2m的冷轧薄板，包括镜面板、彩色板、花纹板、涂层板等；宽度达3m以上的热轧中板；厚度可达300mm以上的热轧厚板；直径大到1m以上、小到0.1mm的无缝管以及各种规格的焊管（最大直径可达2m）；厚度约0.05mm，宽度可达1m的201不锈钢箔。美、日等国所生产的201不锈钢材中，冷轧薄板和带材约占60% 。（板、带材共约占70%）；管材约占4%-5%（其中焊管在日本已占201不锈钢管产量的60%左右）；线材约占8%-9%；棒、型材约占10%-11% 。
201不锈钢管与304不锈钢管的性能区别
201不锈钢管具有耐酸、耐碱,密度高、抛光无气泡、无针孔等特点,是生产各种表壳、表带底盖优质材料等。主要用于做装饰管,工业管,一些浅拉伸的制品. 304不锈钢管是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好，能高温到到1000-1200度。304不锈钢管具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸，在实验中得出：浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢管具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力[1]。